■ 
lieber metamagnetische Legierungen. $ 
Es wurde also eine gewisse Menge Kupfer in einen Tontiegel getan, 
mit Borax bedeckt und im Ofen zum Schmelzen gebracht. Mit 
einem Pfeifenrohr aus Ton oder einem Graphitstabe wurde von 
Zeit zu Zeit nachgefühlt, ob es geschmolzen war. Als dies der 
Pall war, wurde mit dem Giessen begonnen. Damit jedoch das 
Borax nicht mit in die Form lief, musste es vorher abgegossen 
werden. Infolgedessen kam doch das flüssige Metall mit der Luft 
in Berührung und konnte sich leicht oxydieren. Wie sich später 
bei der Feststellung des spezifischen Gewichtes herausstellte, war 
denn auch der Kupferguss blasig, ein Zeichen, dass sich Oxyd 
gebildet hatte. 
Der nächste Guss, also die erste Legierung, wurde in der 
Weise hergestellt, dass in das flüssige Kupfer, das wieder frisch 
mit Borax bedeckt worden war, Zink nach und nach hinein¬ 
geworfen und die Masse mit dem Pfeifenrohr oder Graphitstabe 
durchgerührt wurde. Dabei verbrannte immer ein Teil vom Zink, 
da sein Siedepunkt (920°) noch unter dem Schmelzpunkt des 
Kupfers (1085°) liegt. Wie die Analyse später ergab, waren es 
gegen 5 %■ Für den nächsten Guss wurde wieder etwas Zink 
hineingeworfen und so fort. Auf diese Weise wurde eine Serie 
von neun Legierungen hergestellt, deren letzte gerade zur Hälfte 
aus Kupfer bestand, wie später durch die Analyse festgestellt 
wurde. Damit war der Inhalt des Tiegels erschöpft. 
Es wurde eine zweite Serie begonnen mit einer Mischung, 
von der man annehmen konnte, dass ihre Zusammensetzung an¬ 
nähernd mit der letzten Legierung übereinstimmte So wurde eine 
neue Serie hergestellt von sieben Legierungen, deren Gehalt an 
Kupfer von 65,4 % bis 3,3 % reichte. 
Eine dritte Serie wurde auf umgekehrtem Wege hergestellt, 
indem von reinem Zink ausgegangen wurde. Da die grossen 
Stücke, aus denen das elektrolytische Kupfer besteht, sich in dem 
flüssigen Zink nicht lösen, war es nötig, sie in die Form von 
kleinen Kügelchen zu bringen. Diese wurden auf folgende Weise 
hergestellt: Ein Reiserbesen wurde über eine Wanne mit Wasser 
gehalten und das flüssige Kupfer über ihn ausgegossen. Dadurch 
verteilte, es sich und bildete lauter kleine Kügelchen. Die kleinsten, 
deren Durchmesser höchstens einen Millimeter betrugen, wurden 
ausgelesen, mit Salmiak gemischt und in bestimmten Mengen unter 
fortwährendem Umrühren in das flüssige Zink geschüttet. Das 
Salmiak dient dazu, das Legieren zu erleichtern. Die Serie, die 
143 
